87 
♦ • • 
8 
9 10 11 
12 
13 
14 
Zn C 
• • . 
94,81 
93,71 93,02 93,62 
88,72 
86,86 
85,83 
Fe C 
0,60 
3,98 
3,44 2,69 
10,30 
2,24 
6,70 
Mn C 
0,71 
1,06 
0,91 2,02 
Spur 
5,20 
2,68 
CaC 
0,72 
0,62 
0,09 Spur 
1,02 
0,93 
2,61 
MgC 
3,25 
0,51 
1,61 Spur 
0,10 
3,27 
Spur 
In Säuren unlöslich — 
0,34 
1,68 2,34 
0,18 
0,61 
2,01 
100,99 100,22 100,75 100,67 
100,32 
99,11 
99,83 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Zn C 
85,41 
85,31 
84,92 82,65 
81,71 
78,99 
FeC 
12,85 
7,84 
13,46 12,40 
13,63 
18,32 
MnC 
0,65 
3,42 
0,43 
0,74 
1,98 
Spur 
Ca C 
1,59 
1,24 
1,03 
0,94 
1,15 
1,08 
MgC 
Spur 
2,72 
0,37 
1,97 
1,60 
0,34 
In Säuren unlöslich Spur — Spur 0,91 Spur Spur 
100,50 100,53 
100,21 
99,61 
100,07 98,7 
♦ • • 
21 
22 
23*) 
24 
Zn C 
78.32 
77,31 
69,24 
67,89 
FeC 
15,66 
15,43 
23,02 
29,88 
MnC 
5,23 
1,16 
1,33 
1,30 
Ca C 
1,20 
1,66 
2,67 
1,17 
MgC 
Spur 
4,04 
0,76 
Spur 
In Säuren unlöslich 
Spur 
1,07 
2,01 
Spur 
100,41 
100,67 
99,03 
100,24 
Charakteristik der einzelnen Mineralien. 
1. Traubiger Ueberzug mit einzelnen durchsichtigen Krystal- 
len. (Skalenoeder mit aufsitzendem Grundrhomboeder.) Oberflächen¬ 
farbe grünlich - schwärzlich, von einer schwachen Verwitterung her¬ 
rührend. Bruch glänzend weiss. 
2. Spitze Skalenoeder, oberflächlich stark braun gefärbt. Grund¬ 
masse weiss. 
3. Concenfrisch -straliliger Ueberzug auf dichtem Galmei mit 
4- R und — R. Auf frischem Bruch fettglänzend. Oberflächenfarbe 
rostgelb mit Flecken von Manganhyperoxyd. 
4. Lebhaft glänzende Rhomboeder (4- R und — R) mit auf- 
sitzendem, gelben, eisenschüssigen Kalkspath; durch Verwitterung 
opak. 
*) Die Analyse ergab noch 2.67% Wasser von einer Zer¬ 
setzung des kohlensauren Eisens und Umwandlung desselben in Oxyd¬ 
hydrat herrührend; da sämmtliches Eisen als kohlensaures Salz be¬ 
rechnet wurde, so erklärt sich auch der dadurch erfolgende Ueber- 
schuss in der Analyse. 
